回折像には異方性が見られ、図2の回折像では回折点は左上から右下にかけて分布しており、左下および右上の領域には回折点が見られない。この異方性のため、思うように分解能が伸びず、また、統計値を悪くすることにつながった。まで精密化を進められた。還元型と同様の値であった。分解能のデータを取集したが、還元型に比べると分解能はさらに低いものであった。空気酸化型は、還元型結晶を大気下に暴露することにより酸化させ調製を行ったが、酸化のダメージにより、結晶の品質が低下したことが考えられる。強制酸化型については、良好な回折像を得ることができず、データセットの収集には至らなかった。結晶学的統計値を表1に示した。I(hkl).還元型と空気酸化型の活性部位を図3(a)および(b)に示す。今回のデータではヒドリドブリッジを確認できなかった。本酵素は酸化還元状態によって、鉄―ニッケル間に配位しているリガンドが異なっており(図1)、そのため、状態によって鉄―ニッケル間距離が変化する。空気酸化型では、酸化型の特徴である鉄とニッケルの間の酸素ブリッジが確認できた。本実験では空気酸化型を、還元型結晶を空気酸化させることにより調製したが、既に構造が報告されている好気的に精製・結晶化した酸化型の構造との間に大きな違いは見られなかった。あるので、本実験で得られた空気酸化型の構造は、完全好気的に調製された酸化型の構造と同等であると考えられる。活性部位の構造の比較。原子を炭素:白、窒素:青、酸素:赤、硫黄:黄色、鉄:茶色、ニッケル:緑色のボールで表示している。電子密度(1.5σ)を青色メッシュで表示している。いずれのデータセットにおいても到達できなかった。遠く及ばない結果であった。於いて静置し結晶成長させるが、凍結操作を行ったグローブボックス内は室温であったため温度変化によってダメージを受けたことが考えられる。今後の課題:本課題では、高分解能が期待される還元型結晶を出発材料に、空気酸化型および強制酸化型の結晶を調製し高分解能データ取得を試みた。分解能を超えていなかった。従って、まずは還元型について良好な結晶を得るための結晶化条件の再検討を行う予定である。